321 



usa generalmente y consiste en obtener la platina por la 

 via húmeda. 



Se disuélvela platina en bruto en el agua regia, pe- 

 ro á fin de no disolver el iridio que la platina contiene 

 casi constantemente, debe debilitarse el ácido nitro-mu- 

 riátieo. Se ayuda á la disolución con un suave calor que 

 se aumenta gradualmente. Se decanta el líquido , y por 

 el reposo se deposita una pequeña cantidad de iridio 

 que se había disuelto por el calor. Se vierte entonces en 

 el líquido una disolución de hidroclorato de amoniaco, 

 y se forma un precipitado amarillo de cloruro de platina 

 y de amoniaco. Se lava este precipitado y se calienta en 

 un crisol de plombagina. No se debe emplear mas que 

 un ligero calor , que espela toda la sal amoniaco con- 

 tenida en el precipitado y deje la platina sola. Este re- 

 siduo de platina que es agrisado, se reduce á un polvo muy 

 fino, si se le comprime entre los dedos , ó se tritura en 

 un mortero de palo con un pilón de la misma materia. Se la- 

 va el polvo obtenido deesta manera y se llenan con él unos 

 moldes de latón cuyo interior se ha untado de grasa y que 

 van ensanchándose un poco en una de sus estremidades. 

 Este polvo es sometido á una fuerte presión para espe- 

 ler toda el agua. En seguida se saca de los moldes la 

 masa así comprimida , se la coloca sobre un fuego de 

 carbón que espele el resto de la humedad y quema la 

 grasa , y se obtienen cilindros que tienen una gran co- 

 hesión ; estos cilindros se colocan derechos en unos hor- 

 nos de viento sobre una capa de arena muy fina y pura. 

 Se cubren en seguida cada uno de ellos de un crisol es- 

 cesivamente refractario y se levanta la temperatura tanto 

 como se puede. Se sacan los cilindros del horno y se macha- 

 can sobre un yunque, pero teniendo cuidado de mar- 

 tillar perpendicularmente á la longitud de la barra , sin 

 lo cual se rompería con facilidad; reducida ya áestees- 



Tomo V. 41 



